.390 Achtzehnter Absclinitt. Fasern. 



wühnlich amerikanische oder hundertjährige Aloe genannt wird. Hier 

 soll jedoch die Faser aus den Blättern der echten, dem hotanischen 

 Genus Äloü angehörigen Pflanzen besprochen werden. 



Die echten Aloen, deren Heimath die afrikanischen Küstenländer sind, 

 — die Mehrzahl der Arten gehört dem Gaplande an — die aber durch 

 •Cultur nach den meisten übrigen tropischen Ländern, namentlich hidien 

 und Westindien verpflanzt wurden, werden hier und dort auch zur Faser- 

 gewinnung benutzt. Wenn auch in einzelnen Gegenden Ostindiens grössere 

 Quantitäten dieser Faser gewonnen werden, so hat sie für den Handel 

 doch keine grosse Bedeutung und steht namentlich der Agavefaser an 

 Wichtigkeit weit nach^). 



Von den zur Fasergewinnung dienenden Aloe-Arien, die ich in der 

 obigen Zusammenstellung namhaft gemacht habe, scheint Aloe perfoliata 

 noch am häufigsten benutzt zu werden 2), weshalb ich die Faser gerade 

 dieser Pflanze auswählte, um sie im Nachfolgenden als Repräsentanten 

 der echten Aloefasern zu beschreiben 3). 



Die genannte Faser ist von weisser Farbe, etwas glänzend, von 

 spinnbarer Feinheit, lang, weich und geschmeidig. Die Länge der rohen 

 Faser steigt bis 50 cm, die der fein ausgehechelten Faser auf 20 — 38 cm. 

 Die Fasern sind im Verlaufe äusserst gleichartig; es gehen von ihnen 

 entweder keine oder nur kaum sichtbare kurze Fäserchen ab. Die Dicke 

 der Fasern ist eine sehr gleichmässige; selbst nahe den Enden sind 

 die Fäden kaum schmäler als in der Mitte. Die maximale Dicke beträgt 

 75— iOS fx. 



Lufttrocken führt die Faser 6,95 , mit Wasserdampf gesättigt 

 18,03 Proc. Wasser, und giebt im völlig getrockneten Zustande 1,28 Proc. 

 krystallfreie Asche. 



Jodlösung färbt die Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefelsäure 

 nimmt sie eine rothbraune Farbe an. Kupferoxydammoniak färbt sie 

 intensiv blau und bringt sie zu schwacher Quellung. Schwefelsaures 

 Anilin bringt eine goldgelbe, Phloroglucin + Salzsäure eine rothviolette 

 Färbung hervor; diese Faser ist somit verholzt. 



1) Cat. des col. fr. (1867) p. 79. 



2] Royle, 1. c, p. 51 und Cat. des col. fr., p. 79. 



3) In seinem hier oft genannten Werke übergeht Semler die echte Aloefaser 

 gänzlich. Dodge (1. c, p. 33) bemerkt in Betreff dieser Faser bloss, dass die Blätter 

 der Aloearten, welche zur Gewinnung der Aloe des Handels dienen (s. Bd. I dieses 

 Werkes, p. 413 ff.), eine gute Faser liefern (dieselben Arten nennt auch Watt, 1. c", 

 über deren nähere Verwendung oder Verwendbarkeit nichts ausgesagt wird ; es wird 

 bloss hervorgehoben, dass die echte Aloefaser nicht verwechselt werden soll mit der 

 Faser von Agave amcrioana. Watt begnügt sich mit der Bemerkung, dass die Blätter 

 der die medicinische Aloi' liefernden Aloearten eine gute Faser liefern. 



